s C H 321 



maclées. Ces formes secondaires sont des prismes aplatis 

 avec des sommets cunéiformes; les pans sont communément 

 striés en long. La cassure longitudinale est lamelleuse, très- 

 éclatante , et d'un éclat métallique; la cassure transversale 

 est raboteuse et inégale. 



11 est opaque ; sa poussière est d'un brun rougeâtre ; il 

 est fragile et lourd ; sa pesanteur spécifique est de 6,835 , 

 selon Delhuyar ; de 7, i3o, d'après Gellert ; de 7,1195 

 suivant Brisson, Gmelin l'a trouvée de 5,7o5; Benhardide 

 7,0; Haiiy de 7,33; Kirwan de 7,006; Hatchett de 6,g5 » 

 et Ullmann de 6,857. 



Exposé à la flamme du chalumeau, il décrépite mais est 

 complètement infusible sans addition. Il communique au yerre 

 de borax une couleur rougeâtre, lorsqu'il est exposé à la partie 

 extérieure de la flamme produite parle chalumeau, Réduit en 

 poudre, et mis dans l'acide muriatique, on obtientdu schéelia 

 oxydé jaune. 



Le schéelin ferruginé est une combinaison de l'acide 

 schéelique avec le fer , et un peu de manganèse. 



Les substances qui entrent dans sa composition varient 

 d'une manière assez notable , ainsi qu'on en peut juger d'après 

 les analyses faites par Delhuyar, Wiegleb , Klaproth, Vau- 

 quelin, etc. , dont voici les résultats : 



Delhuyar, Wiegleb. Klaproth. Vauquelin. 

 Cornouailles. 



Acide schéeliq. 64. . . 35,75. . . . 46,9 67. 



Ox.de mang. . 22. . . 32 o 6,25. 



Ox.de fer. . , i3,5. .11 3i,2 18. 



Silice o. . . o o i,5o. 



Perte. . . . o,5. . 21,25. . . . 21,9 7»25. 



• M. Berzelius indique dans le schéelin ferruginé du Cum- 

 berland : acide schéel,, 74.1666; fer oxydulé, 17,594.; man- 

 ganèse oxydulé, 5,64; et silice, 2,10. 



Les formes cristallines du schéelin ferruginé ne sont pas 

 très-nombreuses; les cristaux sont tantôt prismatiques, tan- 

 tôt sous forme de tables ou de lames. Les variétés les plus 

 connues sont les suivantes : 



1. Primilbe. Le parallélipipède rectangle, ou le prisme 

 à base rectangulaire ( uu peu incliné selon M. de Bour- 

 non ). 



2. Épointé^ Haiiy, Trait. , pi. 85 , fig. 227. Prisme à quatre 

 pans terminé par quatre faces, qui intercepteat de biais le»^ 



